70 
F.  Rinne,  Ein  1831  bei  Magdeburg  gefundenes  Eisen. 
Den  Grundstock  bildet  das  Eisen.  Man  muß  von  vorn- 
herein im  Hinblick  auf  den  chemischen  Befund  voraussetzen, 
daß  es  in  großer  Menge  gediegen  da  ist,  anderseits  in 
chemischer  Verbindung  mit  dem  C  als  Carbid,  mit  P  als 
Phosphid  und  mit  S  als  Sulfid  vorhanden  sein  muß,  wobei 
indes  sehr  wohl  ein  Teil  von  C  und  P  als  Carbid  oder  Phos- 
phid im  Eisen  gelöst  sein  kann,  sich  also  der  metallographi- 
schen Betrachtung  nicht  als  selbständiger  Körper  zeigt. 
Der  Mn-Gehalt  ist  so  unbedeutend,  daß  er  nur  als  iso- 
morphe Beimischung  zum  Fe  in  Betracht  kommt.  Nach  den 
bisherigen  Erfahrungen  geht  Mn  solche  feste  Lösungen  leicht 
ein.  Ähnlich  ist  es  für  Ni  und  Co,  sowie  für  Si.  Sie  ver- 
schwinden als  isomorphe  Beimischung  bezw.  in  nicht  isomorpher 
fester  Lösung  z.  B.  als  Nickelferrit,  Nickeleisencarbid,  Nickel- 
eisenphosphid,  Nickeleisensulfid. 
Die  auffallende  große  Menge  von  Mo  erfordert  einen 
besonderen  Vergleich.  Guillet  1  fand  bei  Stählen  mit  etwa 
0,2  °/0  C,  daß  ihnen  ein  Gehalt  von  0,5—1%  Mo  die  ge- 
wöhnliche Art  insofern  nicht  nimmt,  als  auch  bei  ihnen  Perlit 
neben  Ferrit  auftritt.  Bei  2  °/0  Mo  erscheint  des  Perlit  aber 
schon  außerordentlich  zerteilt ,  bei  5  %  Mo  sieht  man  ihn 
gar  nicht  mehr.  Es  hat  sich  dann  ein  „Spezialgemengteil" 
gebildet,  der  bei  noch  höherem  Mo-Gehalt  bleibt. 
In  Serien  mit  0,7  °/0  C  hat  man  gleich  anfangs  einen 
sehr  zerteilten  Perlit.  Der  Spezialgemengteil  erscheint  schon 
bei  einem  Gehalt  von  1,2  %  Mo  und  kommt  bei  steigendem 
Mo-Gehalt  immer  reichlicher  vor.  Bei  10  %  Mo  beobachtete 
Guillet  ein  förmliches  Eutektikum,  gebildet  aus  dem  in  Eede 
stehenden  Bestandteil  und  Ferrit.  Als  chemische  Natur  dieses 
besonderen  Gemengteils  wird  von  dem  Genannten  nach  seinen 
entsprechenden  Erfahrungen  mit  Wo-Stahl  die  eines  Doppel- 
carbids  angenommen.  Ersichtlich  sind  diese  Schlüsse  noch 
nicht  ganz  gefestigt;  immerhin  sind  es  wertvolle  Anzeichen 
zur  Deutung  des  Magdeburger  Eisens. 
Carnot  und  Goutal2  machten  ein  aus  Molybdänstahl 
1  Leon  Guillet  ,  Etüde  industrielle  des  alliages  inetalliques.  1906. 
p.  340. 
2  Ad.  Carnot  et  Goutal,  Rech,  s.  l'etat  chim.  d.  div.  elements 
contenus  d.  1.  produits  siderurgiques.    Compt.  rend.  128.  207.  1899. 
